364 ^'- Christiansen. 



1. Magnium. Pladerne gnedes med Smergelpapir, Spæn- 

 dingen aftog temmelig hurtigt, formodentlig paa Grund af sted- 

 findende Iltning. Højeste iagttagne Værdi. F -= 1,10 Volt. 



2. Aluminium. Pladerne gnedne med Smergelpapir, 

 V^ 0,86 Volt. 



3. Zink. Zink, gneden med Smergelpapir, gav temmelig 

 variable Værdier, Middel V= 0,74. Ved Opvarming til 170° 

 i 2 Timer iltedes Pladen og gav V = — 0,01. Zink udfældet 

 galvanisk af Zinksulfat gav V ■-= 0,815, efter to Timers Henstand 

 0,75. Amalgameret Zink gav V = 0,74. 



4. Kadmium, galvanisk udfældet af Kadmiumsulfat, gav 

 V = 0,78. 



5. Bly. En Blyplade skrabet med eu Kniv gav F=0,48, 

 amalgameret Bly V = 0,54. IJly udfældet galvanisk af Blynitrat 

 gav V = 0,70, Blyoverilte udfældet af samme Opløsning gav 

 T^ = — J,025. Endelig undersøgtes Blypladerne i en efter 

 Plantes F'orskrift dannet Akkumulator; jeg fandt for Anoden 

 F= — 0,87, for Kathoden F== 0,56; Akkumulatorens elektro- 

 motoriske Kraft var 2,02 Volt. 



6. Kobber. En Kobborplade renset med kone. Salpeter- 

 syre gav i to Forsøg F = 0,08 og V = 0,07. Gnidning med 

 Smergelpapir gav F=0,06 og F= — 0,13; amalgameret Kobber 

 F= 0,07 ; Kobber iltet ved Opvarming til Rødglødhede F= — 0,65. 

 Galvanisk udfældet Kobber gav P'"== 0,01 Volt. 



7. Jærn. Jærn gnedet med Smergel gav i tre Forsøg: 

 F= 0,200, F= 0,157 og F= 0,229. Blaat anløbet ved Op- 

 varming over en Blæserørsflamme fandtes for Jærn F= — 0,330. 



cS. Tin. Fortinnet Jærnblik gnedet med Smergel gav 

 F=^- 0,414. Samme amalgameret gav F^ 0,442, medens Staniol 

 gav F= 0,557. 



9. Nikkel. Nikkelplade gneden med Smergel gav 

 F= 0,171. 



10. Sølv, meget rent (96%). Sølv, gnedet med Smergel 

 gav V = — 0,030. Samme amalgameret F= — 0,037. 



